## SINTESIS DAN KARAKTERISASI LAPISAN TIPIS ZNO/ASAM STEARAT SEBAGAI MATERIAL SELF CLEANING
Adona Sahurni, Frastica Deswardani * , Nurhidayah Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Jl. Kapt Pattimura, Jambi, 36361, Indonesia *email: frastica.deswardani@unja.ac.id

## A BSTRAK
Telah dilaksanakan penelitian tentang lapisan tipis ZnO/asam stearat sebagai material self cleaning. Penelitian diawali dengan proses pembuatan  sol  ZnO  dengan  metode  sol  gel  menggunakan  bahan  zink  asetat,  etanol  dan  dietanolamin  yang  kemudian  di  lakukan penumbuhan lapisan tipis diatas substrat kaca menggunakan teknik dip coating, diikuti dengan modifikasi permukaan oleh asam stearate dengan berbagai konsentrasi yaitu 0%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% dalam etanol. Sampel yang telah dibuat dilakukan pengujian sudut kontak dan self cleaning, serta dikarakterisasi menggunakan SEM-EDX. Berdasarkan penelitian hasil uji sudut kontak sampel ZS-0% dan ZS-1% menghasilkan  sudut  kontak  <  90O  yang  berarti  memiliki  sifat  hidrofilik,  sedangkan  pada  sampel  ZS-1,5%,  ZS-2%,  dan  ZS-2,5% menghasilkan sudut kontak > 90O yang berarti memiliki sifat hidrofobik. Dimana Pada penelitian ini asam stearat dengan konsentrasi 2% merupakan konsentrasi optimum dengan sudut kontak sebesar 128,969o, ini menunjukkan bahwa ZS-2% memiliki sifat self-cleaning yang baik dibandingkan kaca murni. Berdasarkan hasil SEM-EDX didapatkan morfologi permukaan substrat pada sampel ZS-2% lebih kasar dibandingkan dengan substrat pada sampel ZS-0%. Hasil EDX pada sampel ZS-0% menunjukkan adanya unsur Zinc(Zn), dan oksigen(O), sedangkan pada sampel ZS-2% menunjukkan adanya unsur Zinc(Zn), karbon(C), dan oksigen(O).
Kata Kunci: Pembersih diri; Zink oksida; Asam stearat; Lapisan tipis, Hidrofobik

## ABSTRACT
[ Titel: Synthesis And Characterization Of Thin Layers Of Zno/Stearic Acid As Self Cleaning Material] Research has been carried out on a thin layer of ZnO/stearic acid as a self-cleaning material. The study began with the process of making ZnO sol with the sol gel method using zinc acetate, ethanol and diethanolamine which was then grown a thin layer on a glass substrate using a dip coating technique, followed by surface modification by stearic acid with various concentrations of 0%, 1% , 1.5%, 2%, 2.5% in ethanol. Samples that have been made are tested for contact angle and self cleaning, and are characterized using SEM-EDX. Based on the research, the  results  of  the  contact  angle  test  of  the  ZS-0%  and  ZS-1%  samples  produced  a  contact  angle  of  <  90o  which  means  they  have hydrophilic properties, while the samples ZS-1.5%, ZS-2%, and ZS-2.5% produced contact angle > 90o which means it has hydrophobic properties. Where in this study stearic acid with a concentration of 2% is the optimum concentration with a contact angle of 128.969o, this indicates that ZS-2% has good self-cleaning properties compared to pure glass. Based on the results of SEM-EDX, the surface morphology of the substrate in the ZS-2% sample is rougher than the substrate in the ZS-0% sample. The EDX results in the ZS-0% sample indicated the presence of elements of Zinc(Zn), and oxygen(O), while the ZS-2% sample indicated the presence of elements of Zinc(Zn), carbon(C), and oxygen(O).
Keywords: Self celaning; Zinc oxide; Stearic acid;  Thin layer; Hydrophobic

## PENDAHULUAN
Pembangunan didunia mengalami perkembangan  yang  semakin  pesat.  Salah  satunya adalah  banyak  bangunan  yang  menggunakan  bahan kaca  guna  memanfaatkan  cahaya  matahari  sebagai pencahayaan  alami.  Penggunaan  kaca  yang  selalu bersentuhan langsung dengan kondisi luar seperti itu harus diperhatikan juga kebersihannya dari air, atau debu  yang  menempel.  Untuk  mengatasi  masalah tersebut maka diperlukan pelapis kaca yang memiliki kemampuan  self  cleaning. Self  cleaning merupakan kemampuan  membersihkan  dirinya  sendiri  pada
suatu  permukaan  dengan  memanfaatkan  efek fotokatalitik  maupun  efek  lotus  yang  dihasilkan senyawa  senyawa  kimia  tertentu.  Material self cleaning memiliki dua sifat yaitu superhifrofobik dan superhidrofilik.  Teknologi self  cleaning memerlukan material  yang  memiliki  sifat  fotokatalitik  dan  sifat hidrofobik.
Beberapa  material  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  self  cleaning  yaitu  TiO 2 ,  ZnO,  Al 2 O 3 ,  dan Fe 2 O 3 .  Saat  ini  material  ZnO  lebih  dipilih  karena memiliki  banyak  kelebihan  dibandingkan  material lainnya  karena  memiliki  beberapa  kelebihan  seperti
struktur  kimia  yang  stabil,  tidak  beracun,  serta ketersediaan  di  alam  yang  sangat  melimpah  dan harganya  yang  murah.  ZnO  merupakan  fotokatalis yang memiliki sifat hidrofobik dan hidrofilik.
Telah dilakukan penelitian terdahulu tentang kaca  yang  dilapisi  dengan  sol  ZnO.  Dimana  hasil penelitiannya  menunjukkan  sudut  kontak  paling optimum  yaitu  105,50    dimana  hal  tersebut  dapat dikatakan bahwa  ZnO bersifat hidrofobik dan dapat dijadikan sebagai material self cleaning . Namun untuk menghasilkan  material  yang  superhidrofobik  perlu modifikasi  kimia  pada  permukaan  dengan penambahan  reagen  hidrofobik  atau  polimer hidrofobik.  Ada  banyak  senyawa  modifikasi  yang digunakan pada proses pembuatan kaca superhidrofobik  salah  satu  nya  asam  stearate. Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  lapisan  TiO 2 yang  dimodifikasi  dengan  asam  stearate  dapat meningkatkan  sifat  hidrofobik  suatu  material sehingga  dapat dijadikan material self cleaning yang baik.
Pada  penelitian  ini  akan  dibuat  lapisan  tipis sebagai material self cleaning dari lapisan nanopartikel ZnO  yang  dimodifikasi  dengan  asam  stearate  yang dilapisi  pada  permukaan  kaca.  Kaca  yang  terlapisi ZnO    dan  asam  stearate  akan  disintesis  dengan metode  sol  gel  dan  teknik  dip  coating,  dengan variasi konsentrasi asam stearat 0%. 1%, 1,5%, 2%, dan  2,5%    yang  akan  direndam  dalam  etanol. Lapisan  tipis  dari  material  ZnO/Asam  stearat  akan dikarakterisasi  menggunakan Scanning  Electron Microscopy (SEM),  serta  dilakukan  Uji  sudut  kontak dan uji self cleaning .

## METODE
Penelitian  diawali  dengan    proses  sintesis lapisan tipis ZnO menggunakan metode sol gel. Sol ZnO dibuat dengan menggunakan bahan zink acetat (Zn(CH 3 COO) 2 . 2 H 2 O)  sebanyak  5,72  gram  yang dilarutkan  dengan  50  mL  etanol  yang  kemudian diaduk  selama  5  menit  pada  suhu  70°C  dengan magnetic  stirrer.  Kemudian  campuran  0,26  mL aquades,  1,58  mL  dietanolamin  dan  5  mL  etanol ditambahkan  tetes  demi  tetes  kedalam  prekursor sambil  terus  diaduk.  Setelah  itu,  larutannya  terus diaduk selama 2 jam dibiarkan pada kondisi ambien selama  24  jam  untuk  menghasilkan  sol  ZnO transparan.
Kemudian  dilakukan  pendeposisian  lapisan ZnO/Asam  stearate  dengan  membersihlankan substrat  kaca  terlebih  dahulu  kemudian  dicelupkan kedalam larutan prekursor ZnO dengan menggunakan  alat  dip  coating  selama  30  detik, kemudian  dikeringkan  pada  suhu  90°C  selama  5
menit  menggunakan  oven.  Proses  pencelupan  dan pengeringan dilakukan sebanyak 5 kali. Substrat kaca yang  telah  dilapisi  dengan  ZnO  kemudian dipanaskan dalam furnance pada suhu 600°C selama 2  jam.  Kemudian  ZnO  yang  telah  dikeringkan direndam  dalam  asam  stearat  selama  6  jam  dengan variasi  kosentrasi  0%,  1%,  1.5%,  2%,  dan  2.5% dalam  etanol.  Selanjutnya,  substrat  kaca  yang  telah dimodifikasi  dibilas  dengan  etanol  dan  dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C selama 2 jam. Lapisan tipis yang telah diperoleh  diuji sudut kontak  dengan  meneteskan  air  ke  atas  permukaan substrat kaca hasil modifikasi lapisan tipis ZnO/asam stearate.  Pengujian  sudut  kontak  dilakukan  dengan pengambilan  gambar  menggunakan  kamera  DSLR pada  bulir  air  yang  terbentuk. Berikut  rangkaian untuk melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera DCSL.
Gambar 1. Rangkaian alat uji sudut kontak
Kedua kardus dilubangi antara depan dan belakang, lalu  lubang  kardus  dibagian  belakang  diberi  tisu untuk  menghalangi  cahaya  langsung  ke  sampel. Kamera,  sample,  dan  lampu  ditempatkan  sejajar untuk  mendapatkan  hasil  foto  sudut  kontak. Pengambilan gambar dilakukan dari arah depan agar diperoleh  gambar  cairan  2  dimensi  dan  diambil  1 menit  setelah  meneteskan  air  pada  kaca.  Gambar yang  didapatkan  dari  pemotretan  kemudian  diukur dengan  menggunakan Software  ImageJ untuk mengukur sudut kontak air pada permukaan kaca.
Setelah melakukan pengujian sudut kontak maka  dilakukan  pengujian  sifat self-cleaning dengan cara  memberikan  pengotor  atau  noda  berupa pewarna  dari  kunyit  di  atas  permukaan  kaca  tanpa lapisan  apapun  (blanko)  dan  permukaan  kaca  yang telah  dilapisi  ZnO/Asam  stearat.  Kemudian  air diteteskan  diatas  permukaan  material  substrat tersebut  dan  selanjutnya  dilihat  bagaimana kemampuan  self-cleaningnya.    Dari  hasil  penelitian sudut  kontak  tertinggi  dan  sudut  kontak  terendah akan  dilakukan  karakterisasi  menggunakan  SEM- EDX  untuk  membandingkan  struktur  morfologi permukaan  lapisan  tipis  ZnO/asam  stearate  dan mengetahui unsur yang terkandung dalam sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lapisan  tipis  ZnO  hasil  modifikasi  dengan  asam stearat  (C 18 H 36 O 2 )  dengan  variasi  konsentrasi  0%,
1%,  1.5%,  2%,  dan  2.5%  dalam  etanol,  yang disingkat ZS-0%, ZS-1%, ZS-1,5%, ZS-2% dan ZS- 2,5%  menghasilkan  lapisan  yang  berwarna  putih bening  yang  transparan  serta  merata  pada permukaan  substrat  Hasil  modifikasi  ZnO  dengan asam  stearate  jika  dilihat  dengan  kasat  mata permukaan  lapisan  tipis  terdapat  banyak  bintik- bintik  yang  membuat  setiap  partikel  memiliki kekasaran  tinggi.  Bintik-bintik  tersebut  merupakan partikel  ZnO/Asam  stearate.  Asam  stearat  yang digunakan  sebagai  modifikasi  sifat    kimia  pada lapisan  tipis  ZnO  meningkatkan  hidrofobisitas permukaan  kaca  yang  ditandai  dengan  permukaan yang  kasar.  Kaca  yang  telah  modifikasi  kemudian dilakukan  uji  sudut  kontak  air  untuk  mengetahui sifat hidrofobiknya.
Uji  tetes  dilakukan  dengan  cara  meletakkan kaca  pada  alas  dengan  pencahayaan  yang  minim dengan  posisi  horizontal.  Sampel  kaca  yang  sudak setimbang  posisinya  kemudian  ditetesi  air  ke permukaan kaca sebanyak 1 tetes dengan ketinggian ±  1  cm.  Hasil  uji  tetes  yang  dihasilkan  kemudian difoto  dengan  menggunakan  kamera  DSLR.  Hasil pengukuran sudut kontak disajikan pada Gambar 2.
(a) (b)
(c)                                     (d)
(e) Gambar 2. Hasil Pengukuran sudut kontak (a) ZS-0% (b) ZS-1% (c) ZS-1,5%  (d) ZS-2%  dan (e) ZS-2,5%
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  pada  kaca yang  hanya  terlapisi  ZnO  memiliki  sudut  kontak terendah yaitu 61,124°. Kaca berlapis ZnO dengan
modifikasi  asam  stearat  menghasilkan  peningkatan hidrofobisitas,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil pengukuran  sudut  kontak,  dimana  pada  ZS-1% menghasilkan  sudut  kontak  81,854°,  ZS-1,5% 100,573°,  ZS-2%    131,369°,  dan  ZS-2,5% 110,0675°. Pada penelitian ini asam stearat dengan konsentrasi  2%  merupakan  konsentrasi  optimum. Perubahan  dari  permukaan  hidrofilik  menjadi permukaan  hidrofobik  disebabkan  oleh  kombinasi ZnO  yang  berperan  sebagai  surfaktan    dan peningkatan  kekasaran  oleh  modifikasi  asam stearate.
Sudut  kontak  air  dipengaruhi  oleh  adanya tegangan  permukaan.  Sudut  kontak  air  pada permukaan  terjadi  karena  gaya  kohesi  dan  gaya adhesi  antara  molekul  air  dan  molekul  yang bersentuhan  dengan  permukaan.  Tetesan  air cenderung tertarik menjadi bentuk bola oleh adanya gaya  antar  molekul  tersebut.  Bentuk  bola merupakan  geometri  yang  paling  stabil  dan  dapat meminimalkan tegangan permukaan yang diperlukan.    Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Wenzel  serta  Cassie  dan  Baxter  yang  menyatakan bahwa  kekasaran  permukaan  dan  tegangan permukaan  dapat  mempengaruhi  sudut  kontak  air terhadap permukaan.
Pengujian  self  cleaning  dilakukan  dengan penetesan  air  diatas  permukaan  kaca  yang  telah ditetesi  pengotor  sehingga  akan  muncul  perbedaan antar  dua  sampel  tersebut  yang  menentukan kemampuan  self  cleaningnya.  Pengotor  yang digunakan  yaitu  pengotor  organik  berupa  noda perasan    kunyit  yang  diteteskan  pada  permukaan kaca  tanpa  lapisan  apapun  (blanko)  dan  permukaan kaca  yang  telah  dilapisi  ZnO/asam  stearat.  Hasil pengujian self cleaning dapat dilihat pada Gambar 2.
(a)                               (b)
Gambar 3. Uji self cleaning (a) ZS-2% dan (b) Kaca sebelum pelapisan Berdasarkan  Gambar  3(a)  dapat  dilihat bahwa ketika suatu air di teteskan di atas kaca yang telah  di  modifikasi  maka  air  akan  membentuk buliran  pada  permukaan  kaca,  sehingga  air  dan kotoran  mudah  untuk  menggelinding  jatuh kebawah. Sedangkan berdasarkan Gambar 3(b) pada kaca tanpa adanya modifikasi ketika air di teteskan di
atas kaca air menyebar dan tidak terlalu membentuk bulat pada permukaan kaca. Hasil ini menunjukkan bahwa  kaca  yang  telah  di  modifikasi  dengan ZnO/Asam stearate lebih berpotensi untuk aplikasi material self-cleaning yang  mampu  membersihkan pengotor dari permukaan kaca  dibandingkan dengan kaca murni.
Tabel 1. Nilai sudut kontak lapisan tipis ZnO/Asam Stearat
Persentase lapisan tipis ZnO/Asam stearate Sudut Kontak Hasil Perhitungan
0
 0 
Kiri Kanan ZS-0% 61,528 61,720 61,124 ZS-1% 83,336 80,372 81,854 ZS-1,5% 95,978 105,169 100,573 ZS-2% 133,769  128,969 131,369 ZS-2,5% 111,638  108,497 110,0675
Pada  Tabel  1.  Hasil  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  lapisan  tipis ZnO/Asam  stearate  dengan  persentase  0%,  1%, 1,5%,  2%,  dan  2,5%  merupakan  material  yang mampu  menself-cleaning  dengan  baik.  hal  ini terlihat  dari  hasil  uji  lima  sampel  diatas  yaitu  pada sampel  ZS-0%  dan  ZS-1%  menghasilkan  sudut kontak  <90 O yang  berarti  memiliki  sifat  hidrofilik, sedangkan  pada  sampel  ZS-1,5%,  ZS-2%,  dan  ZS- 2,5% menghasilkan sudut kontak >90 O yang berarti memiliki  sifat hidrofobik .  Konsentrasi  asam  stearate mempengaruhi besar kecilnya sifat hidrofobik karena semakin tinggi konsentrasi asam stearate maka sifat hidrofobik  pada  permukaan  kaca  juga  cenderung meningkat.
Sampel  yang  dikarakterisasi  menggunakan SEM pada penelitian ini adalah Lapisan tipis  ZS-0% dan  ZS-2%.  Karakterisasi  dengan  SEM  ( Scanning Electron  Microscopy )  bertujuan  untuk  mengetahui morfologi permukaan dari ZnO/Asam stearat yang dibuat. Struktur morfologi ZS-0% dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Struktur Morfologi Permukaan Lapisan Tipis ZS-0%
Gambar  4  merupakan  gambar  citra  hasil pengujian  SEM  yang  memperlihatkan  keadaan permukaan  dari  lapisan  tipis  hanya  terlapisi  ZnO (ZS-0%)  dengan  perbesaran  5.000x.  Berdasarkan gambar  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  permukaan lapisan terlihat kasar serta permukaan lapisan belum terdeposisi  secara  merata  yang  ditandai  dengan adanya  garis-garis  terlihat  jelas  pada  permukaan lapisan serta pada permukaan lapisan tampak adanya keretakan ( crack ) hal ini mungkin terjadi karena suhu pemanasan  yang  tinggi.  Sedangkan  Struktur morfologi Lapisan tipis ZS-2% yang memiliki sudut kontak tertinggi dapat dilihat pada gambar 5.
Gambar 5. Struktur Morfologi Permukaan Lapisan Tipis ZS-2%
Berdasarkan  Gambar  4.  Dan  Gambar  5. dapat  dilihat  bahwa  Struktur  Morfologi  Permukaan Lapisan  Tipis  ZS-2%  terlihat  lebih  kasar dibandingkan  Struktur  Morfologi  Permukaan Lapisan Tipis ZS-0%. Hal ini terjadi karena adanya efek  dari  asam  stearat  yang  menyebabkan meningkatnya kekasaran permukaan. Semakin kasar suatu  permukaan  maka  akan  meningkatkan hidrofobisitas permukaan.
Komposisi  unsur  kimia  yang  terdapat  pada lapisan  tipis  ZnO/asam  stearat  dapat  diketahui dengan menggunakan EDX. Hasil karakterisasi EDX pada  sampel  yang  hanya  dilapisi  ZnO  (ZS-0%  ) dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Grafik hasil karakterisasi menggunakan EDX pada sampel ZS-0%
Tabel 2. Unsur yang terkandung di dalam sampel ZS-0%
Element Number Element Symbol Element Name Confidence Concentration Error 30 Zn Zinc 50.0 43.6 0.9 8 O Oxygen 100.0 56.4 1.8
Berdasarkan  uji  EDX  pada  Gambar  6  dan Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang terkandung di  dalam  lapisan  tipis  ZS-0%  dengan  perbesaran 5000x yaitu Zn dan O, dimana unsur yang memiliki nilai  puncak  tertinggi  dalam  lapisan  tipis  ZS-0% adalah  Zinc  (Zn).  Gambar  6  membuktikan  bahwa pada  permukaan  sampel  terdapat  lapisan  ZnO.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  pada  lapisan  tipis  yang terbentuk  pada  permukaan  substrat  tidak  terdapat pengotor.
Gambar 6. Grafik hasil karakterisasi menggunakan EDX pada sampel ZS-2%
Tabel 3. Unsur yang terkandung di dalam sampel ZS-2%
Element
Number Element Symbol Element Name Confidence Concentration Error 30 Zn Zinc 50.0 36.7 1.1 8 O Oxygen 100.0 54.1 2.1 6 C Carbon 100.0 9.2 3.3
Lapisan  tipis  ZS-2%  merupakan  lapisan  tipis ZnO yang dimodifikasi dengan asam stearate dengan konsentrasi 2%, berdasarkan Gambar 6 dan Tabel 3 unsur yang terkandung yaitu Zn, O, dan C. Dimana unsur  yang  memiliki  nilai  puncak  tertinggi  dalam lapisan  tipis  ZS-2%  adalah  Zinc  (Zn)  dengan konsentrasi  36,7.  Unsur  carbon  (C)  pada  sampel dihasilkan dari modifikasi asam stearat, dimana asam stearat  memiliki  senyawa  C18H36O2.  Hasil pengujian  SEM-EDX  memperlihatkan  adanya  asam stearat yang terlapis pada permukaan substrat kaca.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pendeposisian  lapisan  tipis  ZnO/asam stearat  dengan  menggunakan  teknik dip  coating menghasilkan  lapisan  yang  berwarna  putih  bening serta  merata  pada  permukaan  substrat.  Dimana semakin tinggi konsentrasi asam stearate maka sudut kontaknya  cenderung  semakin  meningkat.  Pada penelitian  ini  asam  stearat  dengan  konsentrasi  2% merupakan  konsentrasi  optimum.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  ZS-2%  memiliki  sifat  self- cleaning  yang  baik  dibandingkan  kaca  murni. karakterisasi  dengan  menggunakan  SEM  didapatkan permukaan substrat pada sampel ZS-2% lebih kasar dibandingkan  dengan  substrat  pada  sampel  ZS-0%.
Hasil EDX pada sampel ZS-0% menunjukkan adanya unsur  Zinc(Zn),  dan  oksigen(O),  dan  pada  sampel ZS-2%  menunjukkan  adanya  unsur  Zinc(Zn), karbon(C), dan oksigen(O).

## DAFTAR PUSTAKA
Amanati,  W  dan  H.  Sutanto.  2015.  Analisis    Sifat Optis    Lapisan  Tipis  ZnO,    TiO2, TiO2:ZnO,  dengan    dan  Tanpa    Lapisan Penyangga    yang    Dideposisikan Menggunakan    Metode  Sol-Gel  Spray Coating. Jurnal Fisika Indonesia . 19(55): 41- 44. And Y. L and Q. Peng. 2015. Stearic Acid Synthesis, Properties  And  Applications.  New  York:  Nova
Science Publishers . Didik, l. A. 2020. Penentuan Ukuran Butir Kristal CuCr0, 98Ni0, 02O2 Dengan
Menggunakan X-Ray Difraction (XRD) dan Scanning  Electron  Microscope  (SEM). 2020. Indonesian Physical Review . 3(1): 6-14. Ikraman‚  N.,  A.  Doyan  dan  Susilawat.  2017. Penumbuhan Film Sno2 dengan Doping Al- Zn  Menggunakan  Teknik  Sol-Gel  Dip Coating. Jurnal  Pendidikan  Fisika  Dan Teknologi . 3(2): 228-231.
Kuriah,  Y  dan  I  Sugihartono.  2018.  Studi  Deposisi
Lapisan Tipis ZnO Menggunakan
TeknikDip-Coating. Wahana  Fisika .  3(1): 88-91.
Listanti., Taufiq. A., Hidayat, A dan Sunaryono, S. 2018. Investigasi Struktur dan Energi Band Gap  Partikel  Nano  TiO2  Hasil  Sintesis Menggunakan  Metode  Sol-Gel. JPSE (Journal  of  Physical  Science  and  Engineering) . 3(1): 8 – 15.
Lukong, V. T., K. O. Ukoba dan T. C. Jen. 2022. Heat-assisted  sol–gel  synthesis  of  tio2 nanoparticles structural, morphological and optical analysis for self-cleaning application. Journal of King Saud University- Science . 34(1): 1-10.
Marhamah,  L  dan  Astuti.  2022.  Sintesis  Lapisan Hidrofobik  Komposit  ZnO/PSSiO2  untuk Aplikasi Self-cleaning Material. Jurnal Fisika Unand (JFU). 11(4): 508 – 514. Mikrajuddin,  A.  2009. Pengantar  Nanosains . Bandung: ITB.
Pamela, V. Y., R. Syarief., E. S. Iriani2 dan N. Edhi Suyatma.  2016.  Karakteristik  Mekanik, Termal  Dan  Morfologi  Film  Polivinil Alkohol Dengan Penambahan Nanopartikel Zno  Dan  Asam  Stearat  Untuk  Kemasan
Multilayer. Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian .13(2): 63-73.
Prayitno,  T  dan  S.  Wahyuni.  2021.  Thin  Film
TiO2nanorod-PDMS  on  Glass  Substrate for Self-Cleaning Surface. Indonesian Journal of Chemical Science . 10(2): 118-128.
Putri, N. A. E., A. Tjahjono dan P. Sebayang. 2021.
Analysis of Superhydrophobic-
Superoleophilic Properties on Modification of  Polyurethane  Sponge  for  Selective  Oil- Water  Separation. Journal  of  Materials Science . 4(1): 52-62.
Rofi, S. N dan D. K. Maharani. 2020. Sintesis Dan
Karakterisasi  Zno  Untuk  Aplikasi  Sifat Hidrofobik  Pada  Kaca. UNESA  Journal  of Chemistry. 9(1): 111-115. Singh,  A.  K.  2005. Teknik  X-Ray  Tingkat  Lanjut Dalam  Penelitian  dan  Industri .  Inc,  ISBN 15860353771.
Wellia,  D.  V.,  F.  Alvionita  dan  S.  Arief.  2020. Sintesis  Permukaan  Kaca  Hidrofobik Melalui  Kombinasi  Tio2/Asam  Stearat Untuk  Aplikasi  Material  Self-Cleaning. Journal  of  Research  and  Education  Chemistry (JREC). 2(1): 12-22.